## KARAKTERISASI UKURAN DAN BENTUK AMONIUM PERKLORAT CHINA, KOREA SELATAN DAN INDONESIA SERTA POTENSI PENGARUHNYA TERHADAP KARAKTERISTIK PROPELAN
(SIZE AND SHAPE CHARACTERIZATION OF AMMONIUM PERCHLORATE PARTICLE FROM CHINA, SOUTH KOREA AND INDONESIA AND POTENTIAL EFFECT ON THE PROPELANT CHARACTERISTICS)
Jones Hutauruk 1 , Romie Oktovianus Bura 2 , Heri Budi Wibowo 3
1 Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan
2 Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan
3 Pusat Teknologi Roket LAPAN
1 e-mail: joneshutauruk5@gmail.com
Diterima : 5 Mei 2020; Direvisi : 5 Juni 2020; Disetujui : 29 Juni 2020 ABSTRACT

## ABSTRACT
The aim of this study is to obtain characteristics of ammonium perchlorate particle that  is  used  in  Rocket  Technology  Center  (LAPAN).  Characterization  began  from  the determination of particle size distribution with Particle Size Analyzer. The SEM is used to obtain  information  about  the  morphology  of  AP,  furthermore,  the  results  were reprocessed using ImageJ software to analyze the shape of AP particle, and Surface  area was obtained by using BET. Characteristic of AP such as particle size, shape and surface area  are  important  parameters,  because  those  are  directly  related  to  propellant combustion energy. Ammonium perchlorate was procured from China, South Korea and Indonesia with a particle size of 200 µ m. This study reveals the particle size of APC200, APH200 and API200 which are 265 µ m, 236 µ m, and 242 µ m, with the particle shape aggregate value of 0,68, 0,38 and 0,33, roundness of 0,57, 0,79,0,63, and surface area of 1,104 m2/g, 5,561 m2/g, and 2,972 m2/g.
Keywords: Characterization, ammonium perchlorate,propellant

## ABSTRAK
Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini ialah untuk memperoleh karakteristik partikel  amonium  perklorat  yang  selama  ini  digunakan  oleh  PUSTEKROKET  LAPAN. Karakterisasi dilakukan mulai dari penentuan distribusi ukuran partikel dengan Particle Size Analyzer. SEM digunakan untuk mendapatkan morfologi sampel dan selanjutnya hasil  tersebut  diolah  kembali  menggunakan  perangkat  lunak  ImageJ  untuk menganalisis  bentuk  partikel  AP,  dan  BET  digunakan  untuk  mendapatkan  luas permukaan. Karakteristik amonium perklorat seperti ukuran partikel, bentuk, dan luas permukaan  adalah  parameter  yang  penting,  karena  berhubungan  langsung  terhadap energi pembakaran propelan. AP yang digunakan diperoleh dari China, Korea selatan, dan Indonesia dengan ukuran partikel 200 µ m. Dari hasil penelitian ini ukuran partikel APC200, APH200 dan API200 yaitu 265 µ m, 236 µ m, dan 242 µ m, dengan agregat nilai bentuk partikel ialah 0,68, 0,38 dan 0,33, roundness  0,57,  0,79 dan  0,63, dan luas  permukaan  1,104 m2/g, 5,561  m2/g,  dan 2,972 m2/g.
Kata kunci: Karakterisasi, Amonium Perlorat, Propelan

## 1 PENDAHULUAN
Propelan  padat  hingga  saat  ini masih  dominan  digunakan  sebagai bahan bakar pada roket peluncur satelit, pendorong  dan  penopang  motor  dalam propulsi  peralatan  militer,  dan  lainnya. Perkembangan teknologi propelan secara signifikan  terjadi  selama  perang  dunia kedua  hingga  sampai  saat  ini  (Wibowo, 2018).  Kemajuan  ini  ditandai  dengan penemuan  bahan  baku  baru yang  lebih energetik  untuk  meningkatkan  kinerja propelan  atau  dikenal  sebagai  impuls spesifik (ISP).
Amonium  perklorat  adalah  yang sangat kuat dan memiliki kadar oksigen tinggi  sehingga  digunakan  sebagai bahan  baku  utama  pada  formulasi propelan  padat.  Dengan  begitu,  sebagai komposisi  utama  yang  menempati persentase  berat  dalam  campuran propelan  tentu  memiliki  pengaruh penting terhadap karakteristik propelan yang  dihasilkan.  Karakteristik  propelan yang baik memiliki hubungan linier yang tetap antara komposisi dan  nilai spesifik impuls (ISP) (Restasari, Budi, & Hartaya, 2017).
Karakteristik  amonium  perklorat  pada penelitian  ini  meliputi  ukuran  partikel, bentuk  partikel,  dan  luas  permukaan partikel.  Ukuran  partikel  merupakan penentu  bagi  sifat-sifat  propelan,  baik sifat  fisika  maupun  kimia  dari  bahan amonium  perklorat  tersebut.  Pengaruh ukuran  partikel  AP  terlihat  dari perubahan viskositas pada saat pembuatan ( mixing ) (Ashish, Swaroop, &
Balasubramanian,  2019).  Sejauh  ini istilah  dalam  mendeskripsikan  bentuk partikel AP menggunakan kata sphericity (bulat).  Sementara  itu,  terdapat  nilai agregat (0,1-0,9) untuk mendeskripsikan tingkat kebulatan suatu partikel. Misalnya, partikel AP yang lebih rounded atau sphericity mendekati  nilai  1 menghasilkan campuran yang homogen dan porositas campuran rendah sehingga memberikan kecepatan pembakaran yang merata dibandingkan karakteristik partikel AP yang berbentuk segitiga  (Pinalia,  2011).  Krumbein  dan Sloss  (1963),  menerbitkan  grafik  yang mudah  untuk  menentukan  parameter sphericity dan roundness suatu  batuan dengan  perbandingan.  Dapat  dilihat pada Gambar 1-1.
Gambar 1-1: Grafik Sphericity dan Roundness
Dari  gambar  di  atas  oleh Krumbein dapat dilakukan dengan cara membandingkan  kenampakan  butiran dengan  tabel  visual  sketsa  atau  tabel visual  foto.  Hasil  penelitian  selama  ini dengan menggunakan bahan impor dan AP buatan LAPAN sendiri belum mampu mencapai  ISP  minimal  250.  Menurut Wibowo  (Wibowo,  2018),  nilai  ISP  250 detik  merupakan  standar  ISP  minimal roket-roket  Eropa,  baik  roket  sipil maupun militer. Pada Gambar 1-2 dapat dilihat  bahwa  nilai  ISP  yang  diperoleh melalui  uji  lab  statis  di  LAPAN  masih belum seperti yang ditargetkan, sehingga perlu terus dilakukan langkah- langkah teknis  dimulai  dari  pengumpulan  data ilmiah hingga proses pembuatan kristal AP menjadi lebih baik.
Gambar1-2: Nilai ISP Hasil Pengujian LAPAN
AP  memiliki  pengaruh  besar dalam  ketidaktercapaiannya  nilai  ISP
tersebut, khususnya pada saat terjadinya reaksi  pembakaran  propelan.  Reaksi pembakaran  tentunya  dipengaruhi  oleh luas permukaan, di mana luas permukaan  sendiri  dipengaruhi  kedua karakteristik  yang  telah  disebutkan, ketika ukuran partikel rendah, maka luas permukaan area partikel tersebut tinggi, dan  meningkatkan  reaksi  pembakaran propelan. Latar belakang tersebut menunjukkan  pentingnya  penelitian  ini untuk dilakukan, dengan mengidentifikasi karakteristik partikel AP dari China, Korea Selatan dan Indonesia (dalam hal ini Pustekroket Lapan).

## 2    METODOLOGI

## 2.1   Lokasi dan Bahan
Lokasi  penelitian  dilaksanakan  di
Universitas Pertahanan dan
Laboratorium  Amonium  Perklorat  Pusat Teknologi  Roket  (Pustekroket)  LAPAN, Rumpin, Bogor.
Penelitian ini hanya menggunakan 1  jenis  bahan  namun  berasal  dari  3 negara  yang  berbeda,  yaitu  dari  China, Korea  Selatan  dan  Indonesia,  dalam  hal ini  Lapan.  Ukuran  partikel  amonium perklorat yang digunakan ialah 200 µ m. Sumber  sampel  yang  akan  dilakukan pengujian dengan
tujuan
mengidentifikasi  karakteristik  sampel
dari  masing-masing  negara  tersebut seperti ukuran partikel, bentuk partikel, dan  luas  permukaan.  Tiap  sampel  dari negara  berbeda  tersebut  diberi  kode untuk mencegah kekeliruan saat pengujian. Kode sampel tersebut dijabarkan pada Tabel 2-1 berikut No Kode Sampel Negara 1 APC200 China 2 APK200 Korea Selatan 3 API200 Indonesia

## 2.2 Metode Penelitian
Penelitian  kuantitatif  yang  akan dilakukan  ialah  penelitian  kuantitatif variabel terukur langsung. Secara ilmiah, variabel terukur langsung adalah variabel yang  datanya  dapat  diukur  langsung dengan  peralatan  atau  instrumentasi. Penelitian  kuantitatif  dilakukan  dengan membandingkan  dua  kelompok/variabel sasaran  penelitian  dengan  memberikan batasan- batasannya. Penelitian kuantitatif  ini  peneliti  mulai  dengan menjajaki  permasalahan  yang  akan menjadi  pusat  perhatian  peneliti  dan kemudian  peneliti  mendefinisikan  serta memformulasikan  masalah  penelitian tersebut dengan pihak LAPAN.

## 2.3 Karakterisasi Ukuran Partikel
Analisis
ukuran
partikel
memberikan informasi tentang distribusi ukuran  partikel.  Ini  dapat  digunakan untuk  menghitung  sifat-sifat  partikel yang  berbeda  dan  bagaimana  mereka berkontribusi  dalam  kondisi  tertentu. Data ini menjadi penting dalam penelitian, dan industri-industri seperti
farmasi  dan  industri  kimia  untuk mencapai tujuan yang berbeda.
Lazimnya, ukuran partikel AP ditentukan dengan menggunakan analisis saringan. Meski  demikian  saat  ini  telah  hadir
teknologi khusus yang mampu mengukur  ukuran  partikel  terkecil sekalipun.
Teknologi tersebut memanfaatkan difraksi laser (LD) dengan mengukur variasi sudut dalam intensitas cahaya  yang  tersebar  ketika  sinar  laser melewati partikel yang tersebar. Namun, pada  saat  preparasi  bahan,  penting untuk  melakukan  penyaringan  ukuran partikel  bahan    yang  diharapkan, sehingga  ukuran  partikel  yang  tidak diinginkan dapat dihindari. Hal ini dapat menyukseskan perhitungan rasio penggunaan  ukuran  partikel  bimodal dan trimodal AP.

## 2.3.1  Karakterisasi Bentuk Partikel
Bentuk  partikel  adalah  properti lain kristal atau butiran yang juga dapat memengaruhi  sifat-sifat  fisik  produk hasil campuran seperti densitas, porositas, permeabilitas aliran, interaksi dengan  cairan,  dan  lain-lain.  Oleh karena  itu,  yang  dibutuhkan  saat  ini tidak  hanya  untuk  analisis  ukuran partikel, tetapi juga pengukuran bentuk partikel. Bentuk partikel yang diharapkan  ketika  dicampur  dengan fluida  adalah  bentuk  partikel  yang memiliki tingkat sphericity atau circularity  dan  roundness  (kebulatan sudut).  Proses  pembentukan  ini  terjadi pada  saat  proses  pembuatan  AP  dan proses  kristalisasi  amonium  perklorat, sehingga penting menjaga proses pembentukan  AP  agar  menghasilkan karakteristik partikel AP yang diharapkan.  Ada  beberapa  parameter bentuk partikel yang telah dipelajari dan sering  digunakan  seperti  roundness, chunkiness,  irregularity,  compactness, fractal dimensions, aspect ratio, sphericity,  dan  lain-lain.  Umumnya, analisis  bentuk  partikel  dilakukan menggunakan  teknik  pencitraan,  di mana  data  yang  dikumpulkan  adalah proyeksi  2-dimensi  dari  profil  partikel. Analisis  bentuk  partikel  pada  penelitian
dilakukan menggunakan hasil citra SEM, yang selanjutnya diproses lagi menggunakan  perangkat  lunak  ImageJ. Tujuannya  agar  dapat  memberikan deskripsi  lengkap  tentang  dimensi partikel  amonium  perklorat.  Dengan menggabungkan  pengukuran  ukuran partikel,  seperti  panjang  dan  lebar, dengan penilaian bentuk partikel, seperti circularity  dan  roundness,  pencitraan morfologi sepenuhnya mencirikan partikel,  baik    berbentuk  bola  maupun tidak beraturan. circularity dapat diperoleh dengan menggunakan
persamaan (2-1) berikut:
Area adalah luas daerah pemilihan  objek  dengan  satuan  sesuai dengan  pengaturan  skala  yang  telah ditentukan.  Perimeter  ini  merupakan panjang batas luar seleksi.
Nilai  roundness  juga  dapat ditentukan  dengan  persamaan  (2-2) berikut:
(2-2)
Major  axis  adalah  nilai  sumbu utama  (garis  terpanjang)  sebuah  objek partikel.  Nilai  area  dan  major  axis diperoleh dari hasil pengukuran dengan perangkat  lunak  ImageJ  (Ferreira  & Rasband, 2012).
Diperlukan suatu
perlakuan (treatment) dengan
memanfaatkan beberapa fitur (tools) yang tersedia pada perangkat  lunak  ImageJ  agar  gambar yang dihasilkan lebih optimal.
Tujuannya  untuk  memisahkan  partikel atau  objek  yang  bukan  bagian  dari sampel,  membedakan  antara  bayangan hitam  objek  yang  bersentuhan  dengan latar  belakang  (background),  serta mengeliminiasi partikel yang
bersentuhan  dengan  batas  gambar, karena  partikel  yang  bersentuhan dengan  batas  gambar  mengakibatkan bentuk partikel tidak sepenuhnya dapat diukur (Pons & Dodds, 2015).

## 2.3.2  Karakterisasi  Luas  Permukaan Partikel
Luas
permukaan yang
berhubungan  langsung  dengan  ukuran partikel, memainkan peran utama dalam proses  pembakaran  propelan.  Ketika ukuran partikel menurun, luas
permukaan  per  satuan  volume  (atau massa) meningkat, dan sebaliknya. Luas permukaan menjadi penting
dikarenakan  luas  permukaan  sarana yang  digunakan  zat  padat  untuk berinteraksi  dengan  lingkungannya  dan senyawa  lain,  baik  itu  gas,  cairan  atau benda padat lainnya.
Analisis  luas  permukaan  partikel dilakukan  dengan  metode  Brunauer– Emmett–Teller  (BET)  menggunakan  alat Quanta Chrome SiQwin. Prinsip kerjanya yaitu  dengan  mekanisme  adsorpsi  dan desorbsi  gas.  Gas  didistribusikan  ke seluruh bagian permukaan sampel yang akan dikarakterisasi pada suhu konstan, lalu  zat  padat  akan  menyerap  molekul- molekul  gas  tersebut  hingga  ruang kosong  terisi  oleh  molekul  gas.  Alat  ini akan  mengukur  jumlah  gas  yang  dapat diserap  oleh  permukaan  sampel  pada tekanan  dan  suhu  tertentu,  sehingga luas permukaan sampel dapat dihitung.

## 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil Analisis Distribusi Ukuran Partikel
Hasil yang diperoleh dari penganalisis ukuran  partikel  Mastersizer  3000-v3.63 Malvern  menunjukkan  bahwa  distribusi ukuran  partikel  dari  ketiga  sumber sampel  tidak  sama.  Tabel  3-1  berikut menunjukkan hasil pengujian distribusi ukuran  partikel  dari  tiga  sampel tersebut.
(2-1)

## Tabel 3-1: Hasil Pengukuran Distribusi
Ukuran Partikel APC200, PK200, dan PI200.
No  Sampel Ukuran dominan pada DV50 1 APC200 265 µ m 2 APK200 236 µ m 3 API200 242 µ m
Sampel  dengan  kode  APC200 memiliki  distribusi  ukuran  partikel paling  besar  pada  Dv50  (ukuran maksimum  sampel  dalam  persentase volume  50%)  yaitu  265 µ m,  DV50  pada sampel APK200 yaitu 236 µ m, dan DV50. Selanjutnya  hasil  dari  tabel  3-1  diatas diinterpretasikan dalam bentuk Gambar 3-1 dibawah ini.

## Gambar 3-1: Perbandingan Distribusi
Ukuran Partikel APC200 , APK200, dan API200
Pada  Gambar  3-1  di  atas menunjukan grafik sampel dengan kode APC200  cenderung  bergeser  ke  arah kanan  (distribusi  positif)  yang  artinya nilai mean lebih besar dari nilai modus.
Ukuran  dan  bentuk  AP  dapat memengaruhi sifat fisika suatu campuran,  seperti  pada  nilai  viskositas slurry propelan. Hasil analisis distribusi ukuran partikel pada penelitian ini, yang telah ditampilkan juga pada Gambar 3-1,
menunjukkan  bahwa  ukuran  partikel yang semula digunakan dan diharapkan adalah 200 µ m, tapi ternyata partikel AP pada sampel memiliki ukuran bervariasi dalam volume (%) yang berbeda, bahkan didapati bahwa volume (%) untuk 200 µ m lebih sedikit, dan lebih dominan partikel dengan  ukuran  di  atasnya  (Tabel  3-1). Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Suresh  Babu,  et  al,  2017)  memberikan hasil  bahwa  penggunaan  trimodal (coarse,  fine,  ultrafine  dengan  rasio 67:24:9)  amonium  perklorat  dapat menurunkan viskositas slurry. Dari hasil penelitian  di  LAPAN  disebutkan  bahwa penggunaan ukuran partikel AP bimodal hingga trimodal merupakan yang terbaik saat  ini  pada  saat  proses  pembuatan propelan,  lantaran  saat  pencampuran adonan seluruh bahan dapat bercampur dengan rata.
Maka  menjadi  hal  penting  dalam mempersiapkan  bahan  baku  AP  dengan ukuran  yang  seragam.  Pemisahan ukuran  partikel  yang  tidak  seragam menjadi  solusi  untuk  mendapatkan ukuran  partikel  yang  seragam  sehingga tidak  menimbulkan  perhitungan  rasio yang salah pada saat persiapan bahan.

## 3.2 Hasil Analisis Bentuk Partikel
Hasil  analisis  bentuk  partikel menggunakan hasil SEM yang
selanjutnya
diolah menggunakan
perangkat  lunak  ImageJ  dapat  dilihat pada Tabel 3-2.
Dari  hasil  tersebut  nilai  tertinggi circularity,  yaitu  0,68  ada  pada  sampel APC200.  dari  seluruh  partikel  yang terlihat  dari  gambar,  partikel  APC200 rata-rata memiliki kebulatan (circularity) yang dominan jika dibandingkan dengan partikel  APK200  dan  API200.  Namun dilihat dari kebulatan sudut, roundness APK200  lebih  tinggi  dibandingkan sampel  yang  lain  dengan  agregat  nilai 0,79.  Sampel  API200  memiliki  nilai agregat  yang  sangat  rendah  dari  yang
lain,  dapat  dilihat  juga  bentuk  partikel dari  hasil  citra  SEM  menunjukkan bentuk  partikel  yang  tidak  seragam. Dalam  proses  pembuatan  propelan, bentuk partikel AP berpotensi memengaruhi  parameter  pemrosesan dan  hasil  akhir  propelan.  Dari  ke  3 sampel AP, maka sampel APC200  adalah yang  mendekati  dengan  nilai  1  (sebagai bentuk partikel yang bulat).
(a) (b)
(c)
Gambar 3-2 : Sampel Bentuk Partikel (a)
APC200, (b) APK200, dan (c)
API200 dengan ImageJ Tabel 3-2: Hasil Perhitungan Agregat Bentuk Partikel No Sampel Hasil Perhitungan Circularity Roundness 1 APC200 0,68 0,67 2 APK200 0,38 0,79 3 API200 0,33 0,53

## 3.3 Luas Permukaan Partikel
Luas  permukaan  yang  paling besar berada pada kode sampel APK200 (Gambar  3-3),  dan  yang  yang  paling rendah berada pada sampel APC200.
Tabel 3-3: Luas Permukaan Partikel. No Kode Sampel Luas Permukaan (m 2 /g) 1 APC200 1,104 2 APK200 5,561 3 API200 2,972
Korelasi  antara  ukuran,  bentuk, dan  luas  permukaan  partikel  dapat ditampilkan pada Gambar 3-3 di bawah ini.
Gambar 3-3: Korelasi Ukuran, Bentuk dan Luas Permukaan
Partikel
Luas permukaan berbanding lurus  dengan  ukuran  partikel.  Semakin besar ukuran suatu partikel, maka nilai kebulatan  (sphericity)  partikel  semakin tinggi  atau  mendekati  1.  Sebaliknya, makin  kecil  luas  permukaan,  makin rendah laju pembakaran propelan (burn rate). Luas permukaan penting pada saat terjadinya  reaksi  kimia  atau  reaksi pembakaran.

## 4 KESIMPULAN
Analisis  karakteristik  AP  yaitu ukuran partikel selama ini telah banyak dilakukan penelitiannya dengan berbagai teknik analisis. Salah satu yang menjadi penting pada saat preparasi bahan yaitu menentukan  rasio  dan  menghitung ukuran partikel AP. Penentuan rasio AP berdasarkan  pada  penggunan  bimodal hingga trimodal, sehingga penting untuk mempersiapkan  AP  dengan  ukuran masing-masing partikel yang tepat.
Hasil  temuan  dari  penelitian  ini ialah,  variasi  ukuran  partikel  berbeda pada  sampel  AP  200 µ m  dari  China, Korea  Selatan  dan  Indonesia  (LAPAN). Dalam  sampel  AP  200 µ m  tersebut terdapat  ukuran  AP  yang  bervariasi dengan  jumlah  yang  berbeda  pula. Variasi ukuran partikel tersebut berpotensi  mempengaruhi  penentuan rasio  AP  saat  preparasi  bahan.  Rasio yang salah akan memberikan hasil yang
tidak  diinginkan  pada  saat  pengadukan hingga  penguujian  propelan.  Untuk  itu, pada  saat  preparasi  bahan  AP  penting untuk  dilakukan  penyaringan  sehingga mendapatkan  dominan  ukuran  partikel AP yang diperlukan dalam sampel.
Selain  ukuran  partikel  yang menjadi  perhatian  utama,  para  peneliti menyadari bahwa banyak dari sifat fisik propelan  tidak  hanya  ditentukan  dari ukuran partikel AP sebagai bahan baku utama, tetapi juga pada bentuk partikel AP  itu  sendiri.  Selama  ini  penentuan deskripsi  bentuk  AP  hanya  dilakukan melalui visual ataupun melalui SEM, dan belum dimilikinya standar agregat (nilai) yang  menandakan  tingkat  ke  bulatan (sphericity atau circularity) partikel atau kristal  tersebut.  Dengan  demikian, kekawatiran  yang  dapat  terjadi  yaitu kesalahan  penentuan  rasio  AP  saat penggunaan bimodal atau trimodal AP.
Teknik pemrosesan menggunakan  perangkat  lunak  ImageJ ini  dapat  menjadi  solusi  mudah  dalam penentuan  agregat  atau  nilai  bentuk partikel.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan    terima kasih  kepada  Kepala  Pusat  Teknologi Roket,  LAPAN,  Bapak  Drs.  Sutrisno,  M. Si atas izin yang diberikan, dan Prof. Heri Budi  Wibowo  atas  bimbingannya  dan dukungannya, serta seluruh staf
Laboratorium  Amonium  Perklorat  atas bantuannya,  serta  tidak  lupa  juga kepada  Tim  Redaksi  Jurnal  Teknologi Dirgantara.

## DAFTAR RUJUKAN
Ashish,
J., Swaroop, G., & Balasubramanian,  K.  (2019).  Effect of  Ammonium  Perchlorate  Particle Size on Flow, Ballistic, and Mechanical  Properties  of  Composite Propellant.  In  Nanomaterials  in
Rocket Propulsion Systems (pp. 299– 362). https://doi.org/10.1016/B978- 0- 12-813908-0.00008-3 Ferreira,  T.,  &  Rasband,  W.  (2012). ImageJ User Guide. In Image J user Guide.https://doi.org/10.1038/nm e th.2019
Hutauruk, J. (2020). Analisis Karakteristik Material Padat (Ammonium  Perchlorate)  Propelan Komposit Terhadap Kinerja Propelan Lembaga Penerbangan Dan Antariksa  Nasional  (Lapan)  Dalam Rangka Penguasaan Teknologi
Propelan.  Tesis  Sekolah Pascasarjana
Universitas Pertahanan  Indonesia.  Bogor.
117 hlm.
Pons, M. N., & Dodds, J. (2015). Particle Shape  Characterization  by  Image Analysis.  In  Progress  in  Filtration
and
Separation.
https://doi.org/10.1016/B978-0- 12- 384746-1.00015-X
Restasari, A., Budi, R. S., & Hartaya, K.
(2017).  Pengaruh  Komposisi  Ap Terhadap Prosesibilitas Slurry Propelan Dengan Kandungan Aluminium Tinggi (Effects of Ammonium Perchlorate Composition on High Content Aluminium Propellant  Slurry).  Jurnal  Teknologi Dirgantara, 15(2),  105.
https://doi.org/10.30536/j.jtd.201
7.v0.a2509
Suresh  Babu,  K.  V.,  Kanaka  Raju,  P., Thomas,  C.  R.,  Syed  Hamed,  A.,  & Ninan,  K.  N.  (2017).  Studies  on composite  solid  propellant  with  tri- modal ammonium perchlorate containing  an  ultrafine  fraction. Defence Technology, 13(4), 239–245. https://doi.org/10.1016/j.dt.2017. 0 6.001 Wibowo,  H.  B.  (2018).  Current  solid
propellant research and
development  in  Indonesia  and  its future direction. Journal of Physics:
Conference Series, 1130(1). https://doi.org/10.1088/1742-
6596/1130/1/012027